Intergranular fracture
इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर, इंटरग्रेन्युलर क्रैकिंग या इंटरग्रेन्युलर एम्ब्रिटलमेंट तब होता है जब एक दरार किसी सामग्री की अनाज सीमाओं के साथ फैलती है, आमतौर पर जब ये अनाज सीमाएँ कमजोर हो जाती हैं। अधिक आम तौर पर देखा जाने वाला ट्रांसग्रेन्युलर फ्रैक्चर, तब होता है जब दरार सामग्री अनाज के माध्यम से बढ़ती है। एक सादृश्य के रूप में, ईंटों की एक दीवार में, इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर एक फ्रैक्चर के अनुरूप होगा जो मोर्टार में होता है जो ईंटों को एक साथ रखता है। अंतरग्रैनुलर दरारें होने की संभावना है यदि एक शत्रुतापूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव है और बड़े अनाज के आकार और उच्च तनाव द्वारा पसंद किया जाता है। तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला पर अंतःशिरा दरार संभव है। जबकि ट्रांसग्रेन्युलर क्रैकिंग को स्ट्रेन स्थानीयकरण द्वारा पसंद किया जाता है (जो बदले में छोटे अनाज के आकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है), इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर को मोटे अनाज के परिणामस्वरूप स्ट्रेन होमोजेनाइजेशन द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। भंगुरता, या लचीलापन का नुकसान, अक्सर ट्रांसग्रेन्युलर से इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर में फ्रैक्चर मोड में परिवर्तन के साथ होता है। यह संक्रमण अशुद्धता-परमाणु भंग के तंत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट एम्ब्रिटलमेंट की एक सामान्य श्रेणी है जिसमें इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर देखा जा सकता है। इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों में हो सकता है, जिसमें स्टील मिश्र धातु, तांबा मिश्र धातु, एल्यूमीनियम मिश्र धातु और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। कई जाली अभिविन्यास वाली धातुओं में, जब एक जाली समाप्त होती है और दूसरी शुरू होती है, तो फ्रैक्चर नए दाने का अनुसरण करने के लिए दिशा बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप अनाज के सीधे किनारों के साथ काफी दांतेदार दिखने वाला फ्रैक्चर होता है और एक चमकदार सतह देखी जा सकती है। मिट्टी के बर्तनों में, अंतरग्रैनुलर फ्रैक्चर अनाज की सीमाओं के माध्यम से फैलते हैं, जिससे चिकनी ऊबड़-खाबड़ सतहों का उत्पादन होता है जहां अनाज को आसानी से पहचाना जा सकता है। इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर के तंत्र हालांकि इंटरग्रेन्युलर क्रैकिंग की पहचान करना आसान है, लेकिन कारण का पता लगाना अधिक जटिल है क्योंकि ट्रांसग्रेन्युलर फ्रैक्चर की तुलना में तंत्र अधिक विविध हैं। कई अन्य प्रक्रियाएं हैं जो अनाज की सीमाओं पर अंतरग्रैनुलर फ्रैक्चर या अधिमान्य दरार प्रसार का कारण बन सकती हैंः माइक्रोवॉइड न्यूक्लिएशन और समावेश पर एकत्रीकरण या अनाज की सीमाओं के साथ स्थित दूसरे चरण के कण उच्च तापमान तनाव टूटने की स्थिति से जुड़े अनाज की सीमा दरार और गुहा संरचनाएं अनाज की सीमाओं पर अशुद्ध तत्वों की उपस्थिति और गैसीय हाइड्रोजन और तरल धातुओं जैसे आक्रामक वायुमंडल के साथ जुड़ाव के कारण सन्निहित अनाज के बीच विघटन अनाज की सीमाओं के साथ रासायनिक विघटन से जुड़ी तनाव जंग दरार प्रक्रियाएं चक्रीय लोडिंग की स्थिति जब सामग्री में सन्निहित अनाज के बीच प्लास्टिक विरूपण को समायोजित करने के लिए स्वतंत्र पर्ची प्रणालियों की अपर्याप्त संख्या होती है। इसे इंटरक्रिस्टलाइन फ्रैक्चर या अनाज-सीमा पृथक्करण के रूप में भी जाना जाता है। अनाज के अंदरूनी हिस्सों की तुलना में अनाज की सीमाओं के साथ अधिक तेजी से प्रसार अनाज की सीमाओं पर तेजी से न्यूक्लिएशन और अवक्षेप की वृद्धि, एक शमन प्रक्रिया के बाद दरार या दरार वृद्धि, इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर का एक और उदाहरण है और लगभग हमेशा इंटरग्रेन्युलर प्रक्रियाओं द्वारा होता है। शमन दरार की इस प्रक्रिया को कमजोर अनाज की सीमाओं और बड़े अनाज के आकार द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और इसके अतिरिक्त तापमान ढाल से प्रभावित होता है जिस पर शमन होता है और परिवर्तन के दौरान मात्रा का विस्तार होता है। ऊर्जा के दृष्टिकोण से, अंतरग्रैनुलर दरार प्रसार द्वारा जारी ऊर्जा ग्रिफ़िथ सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई ऊर्जा से अधिक है, जिसका अर्थ है कि दरार को प्रसारित करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा शब्द एक अनाज-सीमा तंत्र से आता है। इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर के प्रकारों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता हैः डिम्पल्ड इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर में ऐसे मामले शामिल होते हैं जिनमें अनाज की सीमाओं में माइक्रोवॉइड कोलेसेंस क्रीप कैविटेशन या अनाज सीमा अवक्षेप पर शून्य न्यूक्लिएशन के परिणामस्वरूप होता है। इस तरह के फ्रैक्चर की विशेषता सतह पर डिंपल होती है। डिम्पल्ड इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर आमतौर पर कम मैक्रोस्कोपिक लचीलापन की ओर ले जाता है, जिसमें उच्च आवर्धन (1000 से 5000x) पर देखे जाने पर अनाज के पहलुओं पर डिम्पल्ड टोपोलॉजी प्रकट होती है। अनाज की सीमाओं पर अवशोषित होने वाली अशुद्धियाँ डिंपल्ड इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर को बढ़ावा देती हैं। इंटरग्रेन्युलर भंगुर फ्रैक्चर में ऐसे मामले शामिल होते हैं जिनमें अनाज की सतहों पर डिंपल नहीं होते हैं जो माइक्रोवॉइड कोलेसेंस को दर्शाते हैं। प्लास्टिक उत्पादन से पहले फ्रैक्चर के कारण इस तरह के फ्रैक्चर को भंगुर कहा जाता है। कारणों में अनाज की सीमाओं पर भंगुर दूसरे चरण के कण, अनाज की सीमाओं पर अशुद्धता या परमाणु पृथक्करण और पर्यावरण की सहायता से भंगुरता शामिल हैं। इंटरग्रेन्युलर थकान फ्रैक्चर में ऐसे मामले शामिल होते हैं जिनमें इंटीग्रेन्युलर फ्रैक्चर चक्रीय लोडिंग या थकान के परिणामस्वरूप होता है। इस विशिष्ट प्रकार का इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर अक्सर अनुचित सामग्री प्रसंस्करण या कठोर पर्यावरणीय स्थितियों से जुड़ा होता है जहां अनाज गंभीर रूप से कमजोर हो जाते हैं। ऊँचे तापमान (रेंगना), अनाज की सीमा पर दबाव, अनाज की सीमाओं पर पृथक्करण का कारण बनने वाला तापीय उपचार और अनाज की सीमाओं को पर्यावरण की सहायता से कमजोर करने से अंतरग्रैनुलर थकान हो सकती है। घोल और अशुद्धियों की भूमिका कमरे के तापमान पर, इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर आमतौर पर अनाज की सीमाओं पर घोल या अशुद्धियों के पृथक्करण के परिणामस्वरूप परिवर्तित सामंजस्य से जुड़ा होता है। इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर को प्रभावित करने के लिए जाने जाने वाले विलायकों के उदाहरण हैं सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और विशेष रूप से स्टील्स में एंटीमनी, एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं में सीसा और कई संरचनात्मक मिश्र धातुओं में हाइड्रोजन। उच्च अशुद्धता स्तरों पर, विशेष रूप से हाइड्रोजन के भंग होने के मामले में, इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर की संभावना अधिक होती है। हाइड्रोजन जैसे घोलों की परिकल्पना तनाव-प्रेरित रिक्तियों के घनत्व को स्थिर करने और बढ़ाने के लिए की जाती है, जिससे अनाज की सीमाओं पर माइक्रोक्रैक्स और माइक्रोवॉइड होते हैं। अनाज सीमा अभिविन्यास इंटरग्रेन्युलर क्रैकिंग की भूमिका दो अनाज के बीच आम सीमा के सापेक्ष अभिविन्यास पर निर्भर करती है। इंटरग्रेन्युलर फ्रैक्चर का मार्ग आमतौर पर उच्चतम-कोण अनाज सीमा के साथ होता है। एक अध्ययन में, यह दिखाया गया था कि सीमा प्रकार की परवाह किए बिना, 20 डिग्री तक की गलत दिशा के साथ सीमाओं के लिए दरार कभी भी प्रदर्शित नहीं की गई थी। अधिक से अधिक कोणों पर, बड़े क्षेत्रों में दरारें, अनियंत्रित और मिश्रित व्यवहार देखा गया। परिणाम इंगित करते हैं कि अनाज सीमा दरार की डिग्री, और इसलिए अंतरग्रैनुलर फ्रैक्चर, काफी हद तक सीमा सरंध्रता, या परमाणु मिसफिट की मात्रा से निर्धारित होता है। यह भी देखें ट्रांसग्रेन्युलर फ्रैक्चर इंटरग्रेन्युलर जंग क्रिस्टलीय संदर्भ सामग्री की दानेदारता फ्रैक्चर यांत्रिकी